88 I- H. L. Vogt. 



cirt; als Flussmittel wird Kalk und Puddelschlacken zuge- 

 setzt, und zwar bei meinem Besuche (Juni 1885), von wel- 

 cher Zeit die untersuchten Schlacken stammen, in dem Ver- 

 hältniss: 100 Theil todtgeröstetes Erz, 45 Theil Puddel- 

 scklacke und 40 Theil Kalkstein. 



Die Schlacken werden dementsprechend ziemlich basisch 

 und reich an CaO und FeO, mit etwas Al 2 O z ,MgO,MnO 

 usw. nebst etwas P 2 5 ; zufolge der zwei früher mitgetheilten 

 Analysen (No. 230) enthalten sie 



31—38 °/o Si0. 2 21—32 % FeO 

 19—22 % CaO 8—11 % Al 2 3 

 0.8—1.2 % MgO 1—2 °/o MnO, usw. 



Die als Zuschlagsmaterial gebrauchten Puddelschlacken 

 führen immer einige Procent P 2 5 , unter dem jetzigen 

 Betriebe bei den deutschen Eisenwerken im allgemeinen 

 etwa 3 — 5 °/o. Der Phosphorsäure-Gehalt der resultirenden 

 Bleischlacken kann somit zu ungefähr 1 — 2 °/° geschätzt 

 werden. 



In den Drusenräumen der von mir mitgebrachten Schla- 

 ckenproben finden wir, neben einer Unzahl kleiner, nadeiför- 

 miger Olivinkrystalle — (Fe,Ca) O-Olivin, von coPco .2Pco. goP 

 begrenzt, säulenförmig nach der Brachyachse (Seite 21), — 

 einige kleine, dünne, sechsseitige Tafelchen, die wir als 

 Apatit bestimmen können. — Die Krystalle, mit der Tafel- 

 fläche (ÖP) auf ein Präparatglas gelegt, geben bei der 

 Untersuchung in conv.-polarisirtem Lichte ein breites Kreuz, 

 das sich beim Drehen nicht ändert, o: unser Mineral ist 

 opt. einachsig. Die äussere Begrenzung ist ein reguläres 

 Sechseck, die Aufbaurichtung folgt einem sechsgliedrigen 

 Stern (sieh Fig. 23), das Mineral krystallisirt somit hex- 

 agonal. — Die Balken unter conv.-polarisirtem Lichte 

 sind breit und verschwimmend, die zwei Püncte, zu denen 

 das Kreuz bei der Einschiebung der |-Undulations-Grlimmer- 

 platte zerfällt, treten bei den immer ganz dünnen Kry- 



